448 Mineralische Gemengtheile. 
des Cordierits, daneben ans einem Magnesia-Pyroxen bestanden habe (Ann. de 
chim. et de pbys. (5) XIX). 
Den Skapolith oder Meionit künstlich darzustellen scheint bis jetzt noch 
nicht unzweifelhaft gelungen zu sein; beim Erstarrenlassen von Schmelzflüssen, 
in denen das Mineral chemisch prädisponirt ist, hat sich zwar mehrfach die Sub- 
stanz desselben ausgeschieden, aber nicht in der Form des Skapoliths, sondern 
der triklinen eines Plagioklases. Fouqud und M. Ldvy schmolzen das Gemenge 
von Skapolith und Hornblende von Bamle in Norwegen, erhielten jedoch als Er- 
starrungsproduct ein Gemenge von Labradorit und Augit (Bull. soc. miner. II. 
1879. 112). — Bourgeois liess einen künstlichen Schmelzfluss von der Zusammen- 
setzung CCaO, 4AI2O3, 9Si02 erstarren, welcher aber Anorthit lieferte; bei 
einem Zusatz von Natron erstarrte der Schmelzfluss allerdings zu einem Haufwerk 
von unregelmässigen tetragonalen Individuen, welche aber im Gegensatz zu dem 
stets optisch negativen Skapolith positiven Charakter besassen. Beim Zusammen- 
schmelzen von reinem Labradoritglas mit Marmorstückchen erhielt er beim Er- 
starren Aggregate von Anorthit und daneben tetragonale Individuen von optisch 
negativem Charakter, in denen er Meionit zu sehen geneigt war (Bull. soc. miner. 
V. 1882. 15). — Unter den verschiedenen Silicaten, in welche geschmolzener 
Granat und Vesuvian beim Erstarren zerfällt, wird von Doelter und Hussak auch 
Skapolith und Meionit angegeben (N. Jahrb. f. Min. 1884. I. 158. 173). 
Zoisit, Epidot, auch Orthit sind bis jetzt noch nicht künstlich krystal- 
lisirt erhalten, auch nicht als Schlackenbildung bekannt. — Auch Turmalin 
ist bis jetzt wohl nicht künstlich dargestellt. 
Ebenfalls ist eine künstliche Keproduction von Andalusit oder Disthen, 
wie es scheint, bis jetzt noch nicht ausgeführt worden. 
Nach Vernadsky gibt 1 Theil AI2O;, und 2 Theile 8102 in der Weissgluth 
geschmolzen ein Glas, welches u. d. M. mit kleinen Sillimanitnädelchen von 
der Zusammensetzung: 37,31 Si02 und 63,65 Al20.i erfüllt ist (Doelter stellte 
vorher denselben Versuch an, konnte aber die Identität der dabei erhaltenen 
feinen Nadeln mit Sillimanit nicht feststellen; . Auch die Nüdelchen , welche in 
dem glasigen Grundteig des Porzellans liegen, werden von Vernadsky als Silli- 
manit erklärt (Bull. soc. raindr. XIH. 1890. 252). — Schmilzt man nach St.Meunier 
in einem kleinen Graphittiegel kurze Zeit bei einfachem Cokesfeuer Kieselsäure, 
Kali und Fluoraluminium im Verhältniss der Zusammensetzung von Orthoklas, 
so zeigt die Schmelze neben Glas Krystalle von Sillimanit und Tridymit; eben- 
falls wenn man statt Kali Kalk und die Zusammensetzung des Anorthits nimmt. 
Ein Gemenge von 228i02, 17AI2O:,, 0,2Fe2O3, 8Na2 0, 2K2O, ICaO mit 
Kryolith geschmolzen , gibt ein Glas mit Sillimanit- und zahlreichen Nephelin- 
krystallen ; 27Si02, I2AI2O3, IOK2O liefert dann statt des Nephelins Leucit 
(Comptes rendus CXI. 1890. 509). 
Staurolith ist nicht mit Sicherheit künstlich dargestellt. 
Topas. Als Daiibrde in der Weissgluth über Thonerde Fluorsiliciüm leitete, 
bildete sich eine Substanz, welche ungefähr die ehern. Zusammensetzung des To- 
